dam , qui par fa fufion vitrifie les couleurs , & les 

 fait pénétrer dans 1 email. Pour que les couleurs 

 l^uident pénétrer dans l'émail for lequel on peint , 

 on fent qu'il eil; néceflaire que l'émail commence à 

 entrer en fufion lorfque les couleurs y font déjà , 

 parce que les couleurs refteroient de relief fur l'émail, 

 s'il n'entroit point en fonte; il faut donc qu'il fe trou^ 

 ve une proportion dans la facilité à fondre entre l'é- 

 riiaii fur lequel on peint , & le fondant que l'on mêle 

 âvecles couleurs. 



On voit aifément qlie la même proportion dans la 

 facilité à fondre doit le trouver entre la couverte de 

 la porulaineiwTlàQ^ieViQ on peint , & le fondant qu'on 

 aura mêlé avec les couleurs ; & la couverte de la^or- 

 celaim étant beaucoup plus difficile à mettre en fufion 

 que l'émail, on doit employer dans les couleurs à 

 peindre fur la porcda'ms. un fondant beaucoup moins 

 facile à mettre en fufion , que dans celles à peindre en 

 émail ; ce qui dépend d'employer moins de felpêtre ^ 

 & de borax dans la compofition du fondant. Comme 

 on ne doit point employer de plomb dans la com- 

 pofiîion du fondant, il ell plus facile d'en faire un qui 

 foit dur à fondre, que de faire celui qui eft propre à 

 la peinture en émail, â caufe de la quantité desfels 

 qu'on eft obligé de mettre dans ce dernier qui , à 

 moins que ce verre ne foit bien fait , s'y font fentir , 

 & gâtent les couleurs. 



La principale qualité du verre qui fervira de fon- 

 dant, eft d'être blanc , & qu'il ne foit ppint entré de 

 préparation de plomb dans fa compofition , comme 

 la cérufe , le minium , la litharge , &c. Pour ce qui eil 

 du plus ou moins de facilité qu'il doit avoir à entrer 

 en tlifion , il faut qu'elle foit proportionnée à celle 

 de la couverte de la porcelaine , c'eM-dire , que la 

 .couverte ne foit pas allez dure à fondre , pour que la 

 fufion du verre qui ferî de fondant n'entraîne pas la 

 fienne dans les endroits où les couleurs font appli- 

 quées. On peut donc eifiyer de fe fervir de verres 

 blancs de différens degrés de flifibiiité , pour s'arrêter 

 à celui qui fe trouvera convenir au degré de fufibilité 

 de la couverte. Le verre dont on fait les tuyaux des 

 baromètres eft le plus facile à mettre en fulion ; celui 

 des glaces vient après, & enfuite celui des çryûaux 

 de Bohème , ^'c. 



On ne doit point craindre que la force du feu né-^ 

 cefTaire pour mettre ces verres en fonte emporte les 

 couleurs ; celles dont on vient de parler font toutes 

 £xes , & y réfifteront : il n'y a que les couleurs tirées 

 du fer dont jufqu'à préfent l'ufage a été très-difficile , 

 à caufe de leur volatilité au feu ; mais il fera aifé de 

 voir dans le traité de la Peinture m mail^ qu'en tenant 

 les fafrans de Mars expofés au grand feu pendant deux , 

 heures , avec le double de leur poids de fel m.arin , & 

 les édulcorant enfuite , on les rend tout auffi fixes que 

 toutes les autres couleurs. 



La proportion du fondant à mettre avec les chaux 

 des métaux eft la miême que celle de la peinture en 

 émail , c'eft-à-dire , prefque toujours en poids trois 

 parties de fondant fur une partie de couleur : fi l'on 

 s'appercevoit que quelqu'une de cés couleurs ne prît 

 pas dans la fonte le luifant qu'elle doit avoir , on en 

 feroit quitte pour ajouter quelques parties de fondant 

 déplus ; par exemple, les couleurs tirées de l'or exi- 

 gent jufqu'à fix parties de fondant. 



Ces couleurs s'emploient facilement au pinceau 

 avec la gomme ou riiuile effentielle de lavande , avec 

 la précaution , fi l'on s'eft fervi d'huile effentielle de 

 lavande , d'expofer les pièces peintes à un très-petit 

 feu jufqu'à ce que l'huile foit totalement évaporée , 

 avant de les enfourner. 



On ne parlera point des couleurs qui fe mettent 

 fous la couverte ; il faut les placer fur le crud , dans 

 lequel venant à s'emboire on ne peut former avec 

 elles aucun deffein corrçéi, Elles ne feroient donc 



P O R 



propi-es qu'à employer à faire des fonds d'une feiiiê 

 couleur , & en ce cas il vaut mieux mêler la chaux 

 des métaux avec la matière de la-couverte , & trem- 

 per les vafes dedans. 



Il réfulte de tout ce que l'on vient de dire , que les 

 porcelaines dans lefquelies on emploie de la fritte , 

 font les plus mauvaifes de touteà , & qu'on ne doit 

 jamais chercher à en fîiire fur ce principe ; par confé- 

 quent qu'il ne faut employer aucuns feîs pour mettre 

 en fufion les matières qui doivent compofer la porce- 

 lainei 



Que le fpath fufiblè eft le principal agent pour 1* 

 liaifoh des térres que l'on doit employer dans la 



puifque lepe-tun-tfe ell une pierre compofée- 

 de fpath , d'argille & de fable , qui jpinte à une terra 

 onaueufe , fait la porcelaine de la Chine i & que celle 

 de Saxe eft compofée fur les rriêmes principes , avec 

 cette différence feulement que le pe-tun-tfe ell déjat 

 compofé d'une partie de ces matières par la nature , 

 & que dans là porcelaine de Saxe on ell obligé de la 

 faire des mêmes différentes matières féparées que 

 l'on raflemble ; ce qui fait voir que les combinaifons 

 faites par la nature-même , font fupérieures à celles 

 faites par la main des hommes. 



Quant â ce que l'on appelle V email ou la couverte^ 

 il ne falloit jamais chercheràla faire avec une vitriâ- 

 cation toute faite ; m^ds qu'il fallait que la vitrifica- 

 tion ne fe fît que fur la porcelaine même ; que ron.. 

 n'employât jamais des m.étaux , comm.e des prépara- 

 tions de plom.b ou d'étain dans la .couverte ; qii'il en- 

 troit du fpath dans celle de la Chine , puifqu'il y en-^ 

 trolt du pe-tun-tfe , qui eft une pierre fpatique; qu'iî 

 y avoit toute apparence que le fpath entroit au/Ii 

 pour beaucoup dans la couverte de la porcelaine de 

 Saxe, & même pour davantage que dans la porcelaine 

 de h Chine , puifque la force du feu ne la taifoit pas 

 coider comme celle de la Chiîie. 



Pour ce qui regarde les couleurs, il ne falloit ja-i. 

 mais employer des verres colorés tous faits, & fur- 

 tout ceux dans lefquels le plomb étoit entré , comme:, 

 les pains d'émaux , &c. mais que la vitrification des 

 couleurs fe fît fur la couverte , & en la pénétrant» 

 Obferv. de M. DE MoNTAMI. 



Porcelaine foffils , ( Hift. nat. ) nom donné pac 

 quelques auteurs à une pierre argilleufe fort tendre ^ 

 & qui prend au tour toutes les form-cs qu'on veut lui 

 donner. Elle fe durcit dans le feu , & l'on peut en 

 faire des vafes de toute efpece; il s'en trouve une^ 

 orande quantité en Allemagne , entre Gopfersgrur^ 

 & Thiersheim , dans les terres du marggrave de Ba- 

 reuth. Cette pierre eft fi tendre , qu'on peut la tailler 

 avec un couteau ; mais le feu la durcit au point dg; 

 donner des étincelles lorfqu'on la frappe avec de l'a-i 

 eier ; c'eft une vraie pierre ollaire. V oye?^ Ollaïré^ 



PoRCEtAiNE toïir de , ( Invmt, chinoif. ) cette fa- 

 meiife tour de porcelaine eft dans une plaine près d© 

 Nankin2, capitale de ce royaume. C'eft une tour 

 odo'yone à neuf étages voûtés , de 90 coudées de 

 hauteur revêtue de porcelaine par dehors , & incru- 

 ftée de marbre par dedans. A chaque étage eft une 

 galerie ou cloifon de barreaux ; & aux côtés des fe- 

 nêtres font de petits trous quarrés & treilliffés de fer 



blanc. • Al 



Toutes les galeries font couvertes de toits verds 

 qui pouffent en dehors des foliveaux dorés ; ces fo- 

 liveaux foutiennent de petites cloches de cuivre , qui 

 étant agitées par le vent , rendent un fon fort agréa- 

 ble. La pointe de cette tour, qu'on ne fimroit tou- 

 cher qu'en dehors , eft couronnée d'une pomme de 

 pin qu'on dit être d'or maffif ; & tout cela eft'tra-- 

 vaillé avec tant d'art qu'on ne peut diftinguer ni 

 les foudures , ni les liaifons des pièces de porcelaines^ 

 & que rémaii & le plomb dont elle eft couverte à 

 différens endroits, glacés de ver d, de rouge, & da 



